日
次

(財)産業創造研究所泉
順

1 .はじめに
吸着・分離、触媒、電極材料などの材料開発において、表面あるいは界面の設計は材料の性能を大きく左右する。その一つとして、材料の多孔化ならびに多孔構造制御は重要である。中でも所望の多孔構造を創製する意味でテンプレート法による多孔体合成が近年活発化している。テンプレート法による無機物の多孔構造制御は、1970年代に有機アミン分子を利用した“分子テンプレート法”によるゼオライト合成で活発化し、その後1990年代から界面活性剤ミセルをテンプレートに利用したメゾポーラスシリカの合成が、現在では超分子やオバールのようなコロイド系集合構造を利用したメゾあるいはマクロ多孔棒造制御も行われるようになったり。今や、ミクロ（＜ 2 nm）からメゾ（2 ～50nm）、マクロ（＞50nm）に至る幅広い範囲で細孔サイズや細孔配列規則性が制御できるようになり、多種多様な多孔体が待られるようになってきた。合成化学的興味からこのような構造制御は今後も活発に研究されるものと思われるが、それと同時に多孔構造制御が機能創製に繋がるような研究の進展も望まれるところである。ところで、吸崙・分離、燃媒、電極材料などの多くは機能発現に対して物質移動を伴うため、多孔化して高表面積な反応界面を得るのみならず効率的な物質移動バスとして機能する多孔構造を形成させることは材料開発・性能向上において重要な課題である。本稿では、多孔構造制御による電気化学キャバシタ材料の開発に関する筆者らの取り組み例を挙げ、多孔構造制御の特徴や可能性について述べる。
2．電気化学キャバシタ開発の背景
近年、電池、キャバシタ等の電気化学エネルギー変換・貯蔵デバイスの開発においては、高出力化、大容量化が望まれている。その背景には、燃料電池を駆動電源とする電気自動車(FCEV)への期待が高まる中、現実的には自動車の走行負荷変動に対応するために一般に瞬発力が比較的小さい燃料電池のみでは不十分であり、高出力かつ大容量（高エネルギー密度）の補助電源の開発が必要とされるためである。また、ハイブリッド車(HEV)においても減速時のエネルギー回収効率の向上による燃費の低減、さらには、より高出力・大容量の補助電源（蓄電機器）の開発は電力回生に対しても有効であり、すなわち電力系統の負荷平準化や瞬時電圧低下対策への貢献も期待される。図1に代表的なエネルギーデバイスの一般的性能を示す。高出力デバイスの代表例として電解キャバシタ、高エネルギー密度の電源としてリチウム電池等の二水電池が挙げられるが、前者はエネルギー密度、後者は出力密度が極端に低い。電極と電解液界面に蓄えられる電気二重層容量を利用する電気二표層キャバシタ(EDLC)は、両者の中間的な性能を有する。しかしながら、FCEVやHEVへの応用を想定した高出力かつ高エネルギー密度デバイスの開発は十分には進んでいない。アメリカ合衆国エネルギー省によるHEVに対する性能目標価²)に対して、例えばEDLCでは出力、エネルギー密度ともに約１桁以上のさらなる性能向上が要求される。このような状況において、主にカーポン多孔構造制御や表面改質によるEDLCの特性向上の試み³ｰ6°、EDLCにレドックス活物買を修飾してファラデー擬似容量を賦与することによる高エネルギー密度化の試み7.8)、などのアプローチによる研究がなされてきている。このようなデバイス開発において電極構造制御は重要であり、すなわち反応界面を増大させるとともに、擬三火元的電複界面でのスムーズな物質移動、活物質内でのイオン拡散、 faradic反応に伴う電子移動などの複数の過程に対して高速かつ効率的な電極構造を創製する必要があると考える。電極材料の多孔化（高表面積化）はその一つのアプローチであるが、上記のようなことを考慮した上で、特に高出力化のための電極構造を設計した例は少ない。例えば電池デバイスでは、活物質や導電助剤などを機械的に混合したケースがほとんどである。筆者らは、多孔構造とLiインターカレーション特性9-12)や電気二重層容量特性6.13)との関連性を基礎的に調べ、高速物質移動に有効な細孔構造を創製することで高出力・大容量な充放電電極材料の開発を目指している。
３．カーポンナノ多孔構造制御とEDLC特性
これまでに様々な多孔性カーポンのEDLC特性が調べられている。特に多孔構造あるいは繊維状構造を有する高比表面積カーポンにおいて、高い電気二重層容量を示すものが開発され、その一部は時計やメモリーバックアップ電源として実用に供されている。しかしながら、さらなる容量の増大ならびに高出力と大容量の両方を満足するためには、高比表面積でかつ高速イオン移動が可能な電極界面構造が望まれる。例えば多孔性カーボンにおいては、細孔のサイズや形状の制鎖が必要とされるであろう。図２に、活性炭¹¹やメゾポーラスカーボンs.s)、カーボンエーロゲルs)、カーボンナノチューブ15)など、主な多孔性カーポン（表面酸化処理を施していないものに限定）の電気二重層容量を示す。原理的には高表面積であればあるほど電気二重層容量は大きくなるはずであるが、現実は必ずしもそうはなっていない。これまで報告された高比表面積多孔カーポンのほとんどはミクロ細孔が発達している、あるいはメゾ細孔が形成されていても細孔サイズがスムーズな物質移動に対して十分なサイズではないため、電解液やイオンが十分に浸透・移動できず、全表面が有効に電気二重層形成に利用されていないと考えられる14 。また、高速充放電過程ではイオン移動に細孔構造が大きく影響し、すなわちミクロ孔のような小さな細孔を多く含む多孔カーボンでは電解液抵抗の増大による容量低下が大きくなると予想される。このような観点から、メゾ･マクロ多孔カーボンの合成・応用が注目を集めている。 Ryooらは、ミセルテンプレート法により得たメゾポーラスシリカ細孔内にカーポン源としてスクロースを充填し、カーボン化後シリカを除去する方法により２～３nm付近にシャープな細孔分布を有するメゾ多孔カーポンを得ることに成功した161。メゾ多孔カーボンのEDLC特性も調べられ、平均細孔直径4 nm、BET比表面積900m²g−¹のもので、90～60 F g-¹ (at 0.5-50mVs-¹、in 1.0 M LiPF e/(EC+DEC))の高い電気二重層容量が報告されている59。構造規則性はないが、フェノール樹脂やレゾルシノール樹脂から合成されるカーボンエーロゲルは、10nm前後の比較的大きなメゾ細孔を多く有し（比表面積400～700m²g-¹）、56～104Fg-¹（at 5 mVs-¹ in 1.0 M H₂SO₄)の高い容量を有することも報告されているか。これらの結果は、多孔構造電極内でのスムーズなイオン移動に対してある程度以上のサイズのメゾ細孔が適していることを示している。筆者らは、SiO 2コロイド結晶テンプレート法（図３）によりメゾあるいはマクロ領域に細孔を有する多孔カーポン（C [x] −y、xはシリカ粒子サイズ、yは焼成温度)の合成を行い(図4 )、そのEDLC特性を評価した。13)。合成した多孔カーボンのN 2吸脱着等温線の例を図5に示す。ミクロ孔への吸着とメゾ・マクロ領域の細孔への毛管凝縮が観測され、後者はSiO 2粒子サイズが大きくなるにつれ高い相対圧ヘシフトした。すなわち、本系で得られたカーボンはミクロ細孔とメゾあるいはマクロ細孔からなる二元系多孔カーボンである。 1000℃熱処理で得た多孔カーポンについて、α s ープロット、 T－プロット解析より求めた全比表面積、ミクロ細孔比表面積、メゾ・マクロ細孔比表面積を表１に示す。ミクロ細孔比表面積はSiO 2サイズに依らずほぼ一定（400m²/g程度）であり、カーボン源であるフェノール樹脂がカーボン化する際にミクロ細孔が生成するものと考えられる。一方、メゾ・マクロ細孔比表面積はSiO 2サイズが小さくなるとともに増加した。メゾ・マクロ細孔比表面積はシリカ粒子サイズが小さくなるにつれ増加し、C[16]-1000では1000m²/g近くに及ぶ。得られる多孔カーボンについて、硫酸中でのサイクリックボルタンメトリーを行ったところ、電気二重層への充放電による典型的な矩形のサイクリックボルタモグラムが待られ、その容量はC[16]-1000において190F/g(at 1 mV/s)、C[16]-800では240F/g (at 1 mV/s)の非常に高い価を得た。多孔カーボンの電気二重層容量は図6に示すように比表面積に比例して増大し、その直線の横輪（比装面積輪）との切片は試料のミクロ細孔由来の比表面積(400m²/g)とほぼ一致した。すなわち、本系の電気二重層容量のほとんどはメゾ・マクロ細孔表面からの寄与によると考えられる。直線の傾きより見積もったC[x]-1000メゾ・マクロ細孔表面の単位表面積当たりの答量は20μF/cm²の理想的値6.11'であった。C[ x ]-800はさらに高い値(25 μ F/cm²)を示した。さらに特徴的なのは、既往の多孔カーポンにおいては高速充放電では細孔内の電解液抵抗が大きくなり急激な容量低下が見られるのに対し、本系では100mV/sの走引速度においてもその高い容量をほぼ維持していた¹ｳ。例えば、C[16]-1000は100mV/sで150F/g程度の高い値を示す。また、LiClO4/ (PC+DME)などの有機溶媒系電解液中においても同程度の高い電気二重層容量を観測している。ところで、細孔サイズが大きくなると単位体積当たりの容量低下が懸念される。実用的には重量当たりの容量、体積当たりの答量がともに高い材料が望ましい。図７に示すように、今回待た多孔カーボンは体積当たりの容量は必ずしも高いとは言えない。しかしながら、本系においてシリカ粒子の最密バッキング構造がカーボン多孔構造に厳密に反映されれば原理的には細孔の占める体積分率は74%と一定であるため、単位装面積当たりの容量が一定であれば比装面積増加による電気二重層容量の増大は休積当たりの容量増大にも繋がると考えられる¹8'。また、今回得た多孔カーポンはメゾあるいはマクロ細孔壁中にミクロ孔を有するため、実質的に電気二重層形
cSamicro = Satotal — Sameso, macro図6成にほとんど寄与しないミクロ孔の生成を抑え、カーボン密皮を向上させることも今後必要である。まだ検討・改良の余地は多く残されているが、筆者らが今回開発した多孔カーポンは、メゾあるいはマクロ細孔の調合が高いため高速充放電においても高い電気二重層容量を示し、高速物質移動に適した多孔材料として応用が期待される。 4．金属酸化物多孔構造と電気化学LiインターカレーションEDLCカーボン表面に金属酸化物や導電性高分子を修飾して、レドックス反応に伴うファラデー擬似容量の赋与によるさらなる大容量化が研究されている。しかしながら、それらの多くは高速充放電時に急激な容量低下が見られ、高出力化の観点では十分な研究がなされていない。また、レドックスキャバシタの多くは水溶液系でのプロトン移動を伴った系が多く、電位範囲が限られるためエネルギー密度も必ずしも高くはない。これに対し、筆者らは、エネルギー密度に優れるリチウム二火電池の高出力化を図り、高出力・大容量のデバイス開発を目指すという新しい機軸からのアプローチ17)を検討している。リチウム二火電池などのインターカレーション系電池のエネルギー密度は100～1000Wh/kgときわめて大きいが、出力瓷度はEDLCの1 /10～ 1 /100程度と小さい。これはホスト中のゲスト（Li）の拡散が遅く、高速の充放電ができないためである。高い出力密度を得るためには、拡散係数Dが特に大きいホスト材料が開発されない限り、拡散距離L(= (Dt)¹¹²)を小さくする必要がある。Dは通常10~¹²cm²/sのオーグであるから、t =10s程度で高速にゲストを出し入れするためには、Lを数10nm程度にする必要がある。しかもこのホストの薄層には電子と電解質中のゲストイオンがともにアクセスできなければならない。そのような意味において、活物質のメゾ多孔休は、高比表面積でかつ電解液からのLiイオン輸送のためのチャンネルを有し、かつ薄壁であるため拡散長が短い、という観点から、高出力・大容量のLiインターカレーション電極開発において有効であると考えられる。そこで、コロイド結晶テンプレート(CT)法や両連続マイクロエマルション(BME)法により、まずTiO₂を例にとってナノ多孔体の合成を行った。 CT法では、ポリスチレン（PS）のラテックス溶液から惹板上にPSオバール膜を形成させ、粒子間隙でTiアルコキシドのゾルーゲル反応を行わせ、焼成することにより、アナターセTiO 2の規則マクロ多孔膜を作製した11.12)。一方、両連続マイクロエマルション（BME）法では、水/界面活性剤/油の3成分系でHLB（Hydrophilic  Lipophilic  Balance）が釣り合った条件において界面活性剤層を介して水相、油相の３次元的な両連続ナノ構造を形成することから、これを反応場に利用してゾルーゲル反応をさせること191により、アナターゼTiO 2のメゾ多孔体を合成した9.101。CT法では、単一マクロ細孔（0.1-0.5μm）が規則配列した多孔膜（図8 )、およびdis- orderしているがbimodal細孔(0.43μm/0.05μm)からなるTiOs多孔体も得ることに成功した。BME法では、Ti(OBu 4 ) 4のゾルーゲル反応から2 ～ 5 nm (図9 )、Ti (OBu 4 ) 。にアセチルアセトンを加えてゾルーゲル反応速度を抑制した系で10〜20nm領域のメゾ多孔休を得ることができた。 BME法で得たTiO 2メゾ多孔体については、アセチレンプラック(AB)、PTFEと混合し、Niメッシュ上に圧着して電極（BME-TiO 2竜極）とした。CT法では、TiO 2マクロ多孔膜を直接Au板上に形成させ、電極とした（CT-TiO₂電極）。電解液に0.1 M LiClO4/(PC+DME)、対極および参照極には金属Liを用いて、定電流充放電測定を行った(カットオフ電位：0.4～3.6V vs. Li*/Li)。いずれの電極においても、図10に示すようにアナターゼTiO s結晶相へのLiイオンの挿入・脱離（TiO 2 + x Li + xe-↔Li x TiO 2 ）に伴うtetragonal⇔ orthorhombic相転移に由来するプラト一領域（挿入過程： 1.8V vs. Li+/Li、脱離過程：2.0V vs. Li+/Li）が充放電カープにおいて確認された。理論挿入量をx=0.5とすると充放電の最大容量は168mAh/gであるが、その容量はTiO 2電極の細孔構造特性に大きく依存する。メゾ細孔サイズが2 ～ 4 nmでメゾ細孔表面積が異なるBME-TiO 2電極について比較すると、表面積が大きいほどLi挿入・脱離容量が大きく、充放竜レートが高くになるにつれ表面積依存性が大きくなった。また、CT-TiO₂電極では、TiO₂結晶子径が小さいほど(細孔壁厚が薄いほど）Li挿入・脱離容量が大きくなる傾向が見られた。さらに、主なTiO 2多孔電板について容量の充放電レート依存性を比較すると(図11、表2 )、概して高比表面積で細孔サイズが小さいものは、低充放電レートでの容量は大きいが、充放電レートの増加とともに答量が急激に低下すること、低比表面積で細孔サイズが大きいものは低充放電レートでの容量は低めであるが、高充放電レート側での容量低下が小さいことがわかった5.6.8)。以上の結果は、分極、固相内拡散長および細孔内電解液抵抗の影響を反映しており、すなわち、高比表面積で面積当たりの電流密度を小さくして分極を抑え、細孔壁厚を薄くしてLiのTiO 2固相内拡散長を短くし、さらに細孔サイズを大きくして電解液抵抗を小さくすることが、電極材料の性能向上に必要であることを示している。BME- TiO₂電極では、細孔サイズが大きなBME-TiO₂（Acac）電極において、充放電レート依存性の改善が見られる。CT- TiO 2マクロ多孔竜極では、細孔サイズの細孔内電解液抵抗への影響はほとんど無視できるが、低比表面積で細孔壁が厚いため、bimodal多孔構造のような階層構造形成が特性向上に有効であると考えられる10.12.20)
しかしながら、TiO 2もそうであるが、一般に活物質は電気伝導性が低いため、多孔構造制御のみでは高充放電レートでの容量向上には限界がある。すなわち、活物質多孔体の電子伝導性の向上、例えば電子伝導バスとなる物質とのナノコンポシット多孔休などの創製が必要になる。これに対し、筆者らは最近、BME法によりカーボンナノチューブをナノ複合化させたTiO 2メゾ多孔体を得ることに成功し、高速充放電時のLi挿入脱離量の飛躍的な増大を観測している21)。
5 .おわりに
高出力・大容量の電気化学キャバシタ材料の開発のためには高速物質移動を可能にする電極構造が必要不可欠であり、そのためには電極内にイオン移動や電子伝導のための効率的なバスを用意してやる必要がある。本稿では、ナノ多孔構造制御による電極材料の性能向上に対する取り組みを紹介させて頂いたが、多孔性物質を利用した吸着・触媒材料などの開発において多少なりとも参考になれば幸いである。 1）楽口 勇,寺岡第剛(分担執筆),ナノマテリアルハンドブック,エヌ・ティー・エス,第６章２節, pp.439-444 (2005). 2) R.F. Nelson, J. Power Source , 91 , 2 (2000). 3) J. Lee, S. Yoon, S.M. Sh, C-H. Shin, Adv. Mater ., 12, 359 (2000). 4 ） W. Li,   G. Reidienauer,   J. Fricke,   Carbon,   40,   2955 (2002). 5 ) H. Zhau, S. Znu, M. HIbino, I. Honma, J. Power Sources , 122, 219 (2003). 6 )  I. Moriguchi, F. Nakahara, H. Furukawa, H. Yamada, T. Kudo, Electrochem. Solid State Lett., 7 , A221 (2004). 7 )  E. Frachowiak, F. Begin, Carbon, 39, 937 (2001). 8）日本化学会編，李刊化学総説No. 28 “新型電池の材料化学”，学会出版センター（2001） 9 ) I. Moriguchi, Y. Katsuki, H. Yamada, T. Kudo, T. Nishimi, Chem. Lett., 33(9), 1102 (2004). 10) I. Moriguchi, R. Hidaka, H. Yamada, T. Kudo, Solid State Ionics , in press. 11)  H. Yamada,  T. Yamato,  I. Moriguchi,  T. Kudo,  Solid Sate Ionics , 175 , 195 (2004). 12) H. Yamada, T. Yamato, I. Moriguchi, T. Kudo, Chem. Lett., 33, 1548 (2004). 13) I. Moriguchi, F. Nakahara, H. Yamada, T. Kudo, Studies in Surface Science and Catalysis , in press. 14)  H. Qu, J. Power  Sources, 74, 99 (1998). 15) Ch. Emmenegger, Ph. Mauron, P. Sudan, P. Wegner, V. Hermann,  R. Gallay,  Z. Zuttel,  J.  Power   Sources, 124, 321 (2003). 16) R. Ryoo, S.H. Joo, S. Jun, J. Phys. Chem. B , 103, 7743 (1999). 17）楽ロ　勇，山田博俊，工藤徹一，MATERIAL STAGE , 4 (5), 11 (2004), 18）楽ロ　勇，山田博俊，工藤徹一（分担執筆）［自動車］電気二重層キャバシタとリチウムイオン二火電池の高エネルギー密度化・高出力化技術，技術情報協会，第４章第４節, pp.133-141 (2005). 19)  I. Moriguchi, Y. Shono, H. Tachikawa, H. Yamada, T. Kudo, Y. Teraoka, T. Nishimi, Chem. Lett., 34(4), 610 (2005). 20）茶口 勇, 化学,  60 (3),  74  (2005), 21）生野，日高，山田，森口，工藤，電気化学会第72回大会講演要旨集，p.300 (2002).禁ロ勇長崎大学院生産科学研究科　助数授博士（工学）昭和63年九州大学大学院工学研究科合成化学専攻修士課程修了昭和63年～平成11年長崎大学助手
専門：コロイド界面化学、電気化学多孔質炭素材料の細孔形成機構と細孔構造制御に関する研究Studies on pore formation mechanism and pore structure control of porous carbon materials Department of Chemical Science and Technology, Faculty of Engineering, The University of Tokushima堀河俊英Toshihide Horikawa炭素材料は我々の生活の多岐分野において利用されている。その中で、ガス分離に用いる吸着剤、キャバシタの電極材料等の多孔賀炭茶材料の細孔構造はその効率、性能に大きく影響を及ぼすことが知られている。多孔賀炭素材料の製造工程において、細孔構造形成のメカニズムを解明し、細孔径分布や比表面積などの細孔特性を制御することは大変重要である。著者らは、これまでにフェノールーホルムアルデヒド樹脂、レゾルシノールーホルムアルデヒド湿潤ゲルからそれぞれ多孔賀炭茶材料を製造した。それぞれ待られた多孔賀炭茶の細孔構造を解析し、その細孔特性について評価するとともに、細孔が形成されるメカニズムについて考察し、①～⑤について報告した。簡単な内容を紹介する。 ①　廃棄フェノールーホルムアルデヒト樹脂を出発原料として、炭化物を製造し、化学気相蒸着(CVD)法を用い細孔径分布を制御し、より高度な吸着分離能を有する分子ふるい炭茶の製造を試みた。CVD法による細孔径制御メカニズムを示したり。 ②　フェノールーホルムアルデヒド樹脂にエチレングリコール、ポリエチレングリコールの有機物を添加して樹脂を製造し、それらを炭化して得られる炭化物の細孔構造について考察した²)。 ③　超臨界二酸化炭素乾燥法を適用することにより触媒の種類、添加量を変化させて製造したレゾルシノールーホルムアルデヒド(RF)湿潤ゲルからRFエアロゲルを得た。得られたRFエアロゲルを炭化してカーボンエアロゲルを作製し、触媒の種類、添加量がその細孔構造にどのような影響を及ぼすのか検討した³)。 ④　乳化重合法により、球状RF湿潤ゲルを作製し、③と同様に超臨界二酸化炭素乾燥により球状エアロゲル、そして炭化により球状カーポンエアロゲルを得た。ゲル化過程においてRF混合溶液の粘度が時間の経過とともに増加することを利用して、乳化亜合系に授入するRF混合溶液の粘度を変化させることにより、得られる球状RFカーポンエアロゲル粒子径を制御することを試みた 999. ⑤　④と同様に乳化重合系を用いて球状RFカーボンエアロゲルを製造した。乳化亜合系に用いる界面活性剤の親水性親油性比（HLB）価を変化させることにより、製造した球状RFカーボンエアロゲルの細孔構造に及ぼす影響について検討した59ここでは、③について紹介する。炭茶材料は傑出した多様な潜在能力を有するため、吸着剤、旅媒担体などの化学分野、高電導材料などのエレクトロニクス分野、スポーツ茶材などの構造材分野など多岐分野において利用されている。そのため、炭茶材料は各分野において幅広く数多くの基礎、応用研究が行われている。その様な中で、利用する場面に応じて取り扱いが容易かつ最適な細孔特性を有する炭茶材料をどのように設計、製造するのかということは大変重要である。レゾルシノールとホルムアルデヒドのゾルーゲル重合と超臨界二酸化炭素を用いて有機エアロゲルの作成を行い、それらを熱処理することによりカーボンエアロゲルが製造できることがPekalaらによって始めて報告された6-8)。有機エアロゲル、カーポンエアロゲルが優れた細孔特性を有し、吸着剤等への幅広い分野での適用性に関心が寄せられ、それらの製造方法や細孔特性の制御に関する研究が数多く行われている9 – 11 。著者らは、ゾルーゲル표合により、触媒種と触媒添加比の異なるレゾルシノールーホルムアルデヒド(RF)樹脂を合成し、超臨界二酸化炭素を用いて乾燥したRFエアロゲルを熱処理してRFカーボンエアロゲルを調製した。調製したRFカーボンエアロゲルの細孔特性は窒素吸着等温線を測定することにより評価した。触媒種、触媒添加比を変化させることによりRFカーポンエアロゲルの細孔構造がどのように変化するか検討し、さらに、ゲル化過程におけるRFゲル内のモルフォロジ一変化を検討するために小角X線散乱（SAXS）を用いてリアルタイム測定を行い触媒種、触媒添加比が細孔構造に及ぼす影響について検討した。レゾルシノール(R)、ホルムアルデヒド(F)、蒸留水(W)、触媒(C)としてK 2 CO 2 、Na 2 CO 2 、KHCO 2 、NaHCO 2をそれぞれ所定比で混合し298Kに設定された水浴中で数日間静諮してRF湿潤ゲルを合成した。それぞれの混合比はR/Fモル比は0.25、R/Wモル比は0.037、R/Cモル比は50、 200、1000とした。合成されたRF湿潤ゲルはアセトンに浸演し、RF湿潤ゲル中に含まれる水を十分に置換後、超臨界二酸化炭素を用いて乾燥した。得られたRFエアロゲルを窒素雰囲気下において1073Kで30分間炭化することによりカーボンエアロゲルを得た。 RF混合溶液のゲル化過程における構造形成をSAXS装流（M03XHF、Mac Science）により測定した。RF混合溶液は厚さ3 mmのSAXS測定用セルに注入し、298Kで経過時間ごとにCuKα放射線(λ=0.1541nm)を照射した。散乱強度は散乱角度0.10°～2.40°の範囲を0.02°の間隔で各々30秒間測定した。散乱強度I(s)は、(1)式で表される散乱ベクトルsに対してプロットした。 s=4x sin(0/2)/λ (1) θは散乱角度である。 SAXSデークは古典的なGuinier式により解析した。 Guinier領域における散乱強度I (s)と慎性半径R 。の関係は氷の(2)式で装される。 (2) I(s) ∞ exp(—Rg²s²/3) Debye-Porod領域において式(3)の関係が成り立つ。 I(s) ∞ s-α (3) Debye-Porod領域において式(3)より散乱体微粒子形状の情親が待られる。形状がシリング一状、円盤状、球状のとき、順にs-¹、s-²、s-¹となる。 RF溶液のゲル化過程のSAXS測定は、RF溶液を混合してからの経過時間ごとに行い、SAXSデータから時間の経過と共に慣性半径の変化、そしてRF湿潤ゲルを構成する粒子の形状を求め、それらの細孔構造への影響を検討した。施媒種を変えて調製したRFエアロゲル(R/C＝50)と触媒添加比を変えて調製したRFエアロゲル(C=K 2 CO 3 )の熱重量減少挙動を熱天秤(TGA-50、Shimadzu)により測定し、その結果をそれぞれFig. 1a、bに示した。Fig. 1a、bに示される全てのTG曲線はほぼ同様な挙動を示している。このことから、旅媒種、旅媒添加比を変化させRF湿潤ゲルを合成しエアロゲル作成して、炭化によりカーボンエアロゲルを調製する場合、触媒種、触媒添加比が炭化過程においてRFエアロゲルの細孔構造の形成に及ぼす影響はほとんどないと考えられる。触媒極を変えて調製したRFカーポンエアロゲル（R/C＝ 50）と管媒添加比を変えて調製したRFカーボンエアロゲル(C=K ε CO ε )の窒茶吸脱者等温線をFigs. 2 、3にそれぞれ示した。いずれの吸脱着等温線もIV型であり、Fig. 2に示されているRFカーポンエアロゲルのヒステリシスはいずれもH2型であった。KHCO 3 、NaHCO 3を触媒に用いて調製したRFカーボンエアロゲルの窒茶吸着量はK 2 CO 3 、Na 2 CO 3を用いて調製したRFカーポンエアロゲルの窒茶吸着量より大きくなった。Fig.３に示される態媒添加比を変えて調製されたRFカーボンエアロゲルの窒茶吸殻着等温線を見ると、R/ C＝1000で調製したときの窒茶吸着量が最も小さくなっていみ。蜜茶吸脱着等温線等から求められた比表面積Set等のRFカーボンエアロゲルの細孔特性をTable 1に示した。RFカーボンエアロゲルの比表面積は690～770m²/gであり旅媒種、触媒添加比を変えて調製してもそれほど大きな差は見られなかった。RFカーボンエアロゲルのメソ孔容積は触媒添加比を変えた(R/C=50)場合、KHCO 3 、NaHCO 3を用いて調整したRFカーポンエアロゲルと比較してK 2 CO 3 、Na 2 CO,を用いて調整したRFカーポンエアロゲルはメソ孔容積が減少し、触媒添加比がR/C＝1000のときメソ孔容積は半分に減少した。脱落等温線にDollimore-Heal法を適用してメソ細孔分布をFig. 4に示した。触媒種を変化させたとき(Fig. 4a)、 K 2 CO 3 、Na 2 CO 3を用いて調製したRFカーポンエアロゲル
の細孔径分布はほぼ同じであるが、NaHCO 3 、KHCO 3をそれぞれ用いた場合は細孔径ビーク位置がメソ側へシフトしている。また、触媒添加比を変化させたとき(Fig. 4b)、R/Cモル比が大きくなるに従って細孔径ビーク位置がメソ側へシフトし、分布がプロードになっている。 Fig. 5a-fにRFカーボンエアロゲル表面のFE-SEM写真を示した。Fig.5a-dは順にK 2 CO3、KHCO3、Na2CO3、 NaHCO,をそれぞれ触媒（R/C＝50）として調製したRFカーボンエアロゲルのFE-SEM写真であり、Fig. 5aとcからK 2 CO 3とNa 2 CO 3を用いたRFカーボンエアロゲルは類似した装面構造をしていることが分かる。Fig. 5e、fは順にR/C=200、1000で調製したRFカーボンエアロゲルのFE- SEM写真である。R/C＝1000で調製したRFカーポンエアロゲルの表面は他のものに比べ粒子が大きく、粒子間の空隙が大きくなっている。 Fig. 6はFig. 5eに示されたRFカーポンエアロゲルをより高倍率で撮影したFE-SEM写真である。数10nmの粒子( 2火粒子)はさらに小さい数nmの微粒子( 1火粒子)によって構成されていることが分かる。写真の解像度に限界があり、その１火粒子の形状、サイズは明確ではない。 Fig. 7a-dにK 2 CO 3 、KHCO 3 、Na 2 CO 3 、NaHCO 3をそれぞれ触媒（R/C＝50）として調製したRF溶液のSAXS曲線の経時変化を示した。散乱強度は時間が経過するに従って強くなり、K 2 CO 3とNa 2 CO 3を用いた場合は24時間で、KHCO 3 、 NaHCO,を用いた場合は48時間で一定となった。ゲル化が進行しSAXS曲線が一定となったときのDebye-Porod領域におけるα値はどの触媒を用いた場合においても約４となった。この結果からRF湿潤ゲルを構成する1火粒子の形状は球状であることが示唆される。 Fig. 8にSAXS曲線のGuinier領域より求めた慣性半径を経過時間に対してプロットして示した。RF落液のゲル化が進行するにつれて、いずれの触媒を用いた場合においても慣性半径は増大し、さらにゲル化が進行すると慣性半径は一定となり、K 2 CO 3 、KHCO 3 、Na 2 CO 3 、NaHCO 3の順に3.9、 4.9、3.9、4.6nmであった。異なる触媒を用いて調製されたRF湿潤ゲルを構成する1火粒子の慣性半径サイズに依存して、それらを元に調製したRFカーポンエアロゲルの細孔径ビークが変化することがFig. 4aから確認できる。 Fig. 9a-cに態媒添加比を変えて調製したRF溶液(C＝K 2 of 1073 K for 30 min. (a) different catalyst species at R/C=50, and (b) different catalyst ratios for the K 2 CO 3 catalyst. CO,）のSAXS曲線の経時変化を示した。 Fig. 7と同様に散乱強度は時間の経過と共に強くなり、SAXS曲線はR/C= 50、200、1000の順に24、60、120時間後に一定となった。R/ C＝50、200のときのDebye-Porod領域でのα価は約４となり、R/C=1000ときには約２となった。R/C=50、200の施(c) R/C=1000.媒添加比で調製したRF湿潤ゲルの1火粒子は球状であり、 R/C＝1000の触媒添加比で調製したRF湿潤ゲルの1火粒子は円盤状であることが示唆された。また、Guinier領域における慣性半径を求めFig. 10に示した。R/C＝50、200、1000の旅媒添加比で調製したRF湿潤ゲルの1火粒子の慣性半径はそれぞれ3.9、6.7、13.1nmと大きくなり、施媒添加比が大きなもの(施媒量の少ないもの)ほど大きくなることが分かった。このことからR/C=1000で調製したRF湿潤ゲルの1火粒子が円盤状で大きくなったため、１次粒子間の空際が不均一になり、それを元に調製したRFカーポンエアロゲルの細孔径分布（Fig. 4b）がプロードで細孔径が大きくなったと考えられる。以上のことから、RFカーボンエアロゲルの細孔径分布の適いは炭化により現れるのではなく、RF湿潤ゲルを合成するときの条件により形成される1火粒子のサイズ、形状に大きく依存することが示唆された。著者らは触媒の種類、量を変化させRF湿潤ゲルを合成し、 RFカーボンエアロゲルを調製した。RF湿潤ゲル合成のゲル化過程の違いがRFカーポンエアロゲルのメソ細孔径分布に影響を与えると考え、旅媒の種類、量の違いがRF湿潤ゲルを構成する１火粒子のサイズ、形状がどのように変化するのかSAXS測定を行い、考察した。その結果、異なる種類の触媒を用いることでRF湿潤ゲルを構成する1水粒子のサイズが異なり、粒子サイズが大きくなるに従って、RFカーポンエアロゲルのメソ細孔径も大きくなることがわかった。また、旅媒添加比を変化させることにより、１次粒子の形状が円盤状であるRF湿潤ゲルが合成され、それを用いたRFカーボンエアロゲルの細孔径分布は球状の１次粒子で構成されたものに比べてプロードになることが分かった。以上のことから、RF湿潤ゲルを合成する条件を調整し、1氷粒子のサイズ、形状を制御することにより、利用目的に応じてRFカーポンエアロゲルの細孔径を制御することが可能であると考えられる。最後に、関西大学大学院工学研究科化学工学専攻反応システム工学研究室において本研究を遂行するにあたり、ご指導いただいた室山教授、助言いただいた林助教授に改めて心から謝意を表したい。 1） Horikawa T, Hayashi J, Muroyama K. Preparation of molecular sieving carbon from waste resin by chemi¬ cal vapor deposition. Carbon 2002 ; 40 : 709-14. 2) Horikawa T, Ogawa K, Mizuno K, Hayashi J, Muro- yama K. Preparation and characterization of the carbonized material of phenol-formaldehyde resin with addition of various organic substances. Carbon 2003 ; 41 : 465-72. 3） Horikawa T, Hayashi J, Muroyama K. Controllability of pore characteristics of resorcinol-formaldehyde carbon aerogel. Carbon 2004 ; 42 : 1625-33. 4） Horikawa T, Hayashi J, Muroyama K. Size control and characterization of spherical carbon aerogel par- ticles from resorcinol-formaldehyde resin. Carbon 2004 ; 42 : 169-75. 5） Horikawa T, Ono Y, Hayashi J, Muroyama K. Influ- ence of surface-active agents on pore characteristics of the generated spherical resorcinol-formaldehyde based carbon aerogels. Carbon 2004 ; 42 : 2683-9. 6 )  Pekala RW. Organic aerogels from the polycondensa¬ tion of resorcinol with formaldehyde. J Mater Sci 1989 ;  24 :  3221-7. 7) Pekala RW. Synthetic control of molecular structure in organic aerogels. Mater Res Soc Proc 1990 ; 171 : 285-91. 8) Pekala RW, Alviso CT, Kong FM, Hulsey SS. Aero- gels derived from multifunctional organic monomers. J Non-Cryst Solids 1992 ; 145 : 90-8. 9) Tamon H, Ishizuka H. SAXS study on gelation pro- cess in preparation of resorcinol-formaldehyde aero- gel. J Colloid Interface Sci 1998 ; 206 : 577-82. 10) Saliger R, Fischer U, Herta C, Fricke J. High surface area carbon aerogels for supercapacitors. J Non- Cryst Solids 1998 ; 225 : 81-5. 11) Li WC, Lu AH, Guo SC. Characterization of the microstructures of organic and carbon aerogels based upon mixed cresol-formaldehyde. Carbon 2001; 39 : 1989-94.堀　河　俊　英徳島大学工学部化学応用工学科助手博士(工学) 2004年３月  関西大学大学院工学研究科博士後期課程修了2004年４月より現職E-mail :  horikawa@chem.tokushima-u.ac.jp 【新入会員】 (平成16年4月～平成17年3月)
日本吸着学会では、平成17年度より会員資格として「学生会員」を新設しました。吸着に関する研究を行っている学生諸君、将来吸洛に関する科学技術分野での活躍を希望する学生諸君は、日本吸着学会を活動の場や情報取集の場として積極的にご利用頂くために是非学生会員として登録して下さい。 ○学生会員資格：本会の目的に賛同する大学の学部，大学院あるいはこれに準ずる教育機関に在学する個人○年会費・入会費：無料○学生会員として登録された方には、機関紙「Adsorption News」を送付いたします。また、本会が主催、共催する研究発表会やシンポジウムへは「学生」の資格で参加できます。 ○入会手続き：ホームページより入会申込書をゲウンロードし、必要事項を記入の上、学会事務局までお申し込みください。なお、一つの研究室から複数の学生が登録する場合には、まとめてお申し込み下さい。
秋田大学工学資源学部  環境物質工学科（小沢泉太郎） (E-mail :  ozawa@ipc.akita-u.ac.jp) ○卒業論文透：繊維状の天然素材の炭蒸資源化山井○修士論文今野立：二、三の修飾活性炭への水蒸気の吸着東京大学生産技術研究所 環境・化学工学研究室(追田章義) (E-mail : sakoda@iis.u-tokyo.ac.jp、 http://envchem.iis.u-tokyo.ac.jp/ ) ○時士論文ｨ尚大：Study on Preparation, Characterization and Application of Activated Carbon Membrane with Carbon Whiskers（カーポンウィスカーを有する活性炭膜の製法、特性解析および応用に関する研究）千葉大学理学部千葉大学大学院自然科学研究科（金子克美、加納博文、田中秀樹） (E-mail : kaneko@pchem2.s.chiba-u.ac.jp、 http://pchem2.s.chiba-u.ac.jp) ○辛楽論文金丸真美子：界面活性剤による単層カーボンナノチュープの分散およびバンドル構造の創御伸弥：単層カーボンナノホーンの電気的性質政野口大介：単層カーボンナノチュープにおける水茶同位体の量子分子節効果長谷川和幸：ナノ細孔性バラジウムの創製本多大章：Radial Breathing Modeにおける単層カーボンナノチュープの溶媒効果松村     卓：単層カーボンナノホーン中に制限された有機ラジカル分子の磁気的性質○修士論文伊藤　努武：金属を分散した単層ナノカーポンの表面活性瓜田　幸幾：ナノカーボンにおける構造的欠陥のTEM観察近藤節：Cu海順：一次元細孔中に創約された酸茶の磁性け○博士論文宮本 淳一：Nanoporosity Control and External Field Effect on Adsorption in Nanopores弘：Characterization of Nanostructure-Designed Silica概念明治大学理工学部工業化学科システム化学工学研究室(茅原一之) (E-mail : chihara@isc.meiji.ac.jp、http://www.isc.meiji.ac.jp/~chem/chihara/chihara.html) ○辛業論文松本 隆志：ハイシリカゼオライトによる混合有機溶剤蒸気の吸着除去渡逸和成、松本陸志：ゼロエミッションを目指した物質循環プロセスの構築太田健一郎、渡邊和成：圧力スイング吸着（PSA）を用いた溶剤回収の検討石坂 洋平：超臨界流体中における有機化合物のMSC5Aへの吸着測定w雄大：容量法による混合気体の吸着測定古籍友子：石炭灰を原料としたゼオライト含有壁材の調湿機能三堀修、古結 友子：ゼオライトへの有機塩茶化合物の吸着と分子シミュレーション厚地裕子：クロマト法による有機塩茶化合物のハイシリカゼオライトへの吸着測定厚地 裕子：クロマト法によるMSC5Aへの多成分ガス吸着についての検討斉藤　洋一：吸着オゾン処理の浄水処理への応用（東大生研迫田章義教授指導） ○修士論文愛甲　忠弘：圧力スイング吸着操作を用いた溶剤回収の検討土方　和憲：ハイシリカゼオライトによる混合有機溶剤蒸気の吸着に関する研究寺門　拓也：クロマト法による活性炭およびハイシリカゼオライトへの吸着に関する研究澤田健太郎：タンニンゲルによる重金属イオンの吸着に関する研究金沢大学大学院自然科学研究科システム創成科学専攻環境・化学機械システム研究室(児玉昭貨) (E-mail :  kodama @t.kanazawa-u.ac.jp) ○辛楽論文辻井　康博：バルクガス分離型PSAプロセスにおける操作条件の影響と塔内温度分布手崎　賢一：ハニカム吸落体を用いた高速サイクルPSAプロセスの開発吉田　逐平：低温度駆動を目指したデシカントローター再生手法の検討と吸脱着挙動の解明中川　裕介：加熱・冷却用流路を有するハニカム吸着材ローターの除湿挙動京都大学大学院工学研究科  化学工学専攻  界面制御工学分野(宮原  稔) (http://www.cheme.kyoto-u.ac.jp/2koza/) ○時士論文渡急哲：Brownian Dynamics Simulation and Modeling of Spontaneous Ordering of Mesoscale Particles (メゾスケール粒子の悲板上吸落による自律的規則構造形成過程のプラウン動力学シミュレーションおよびそのモデル化)京都大学大学院工学研究科 化学工学専攻 分離工学分野(田門 肇、向井 紳、鈴木哲夫) (E-mail : tamon@cheme.kyoto-u.ac.jp、 http://www.cheme.kyoto-u.ac.jp/4koza/ ) ○辛楽論文阿蘇　由季：氷晶テンプレート法を用いた繊維状光触媒の開発坂本　光隆：キャバシタ電極用カーボンゲルーカーボンナノファイバー複合材の開発○修士論文河原真紀子：タンニンを原料としたカーボンクライオゲルの創製自土　洋火：液バルスインジェクション法によるカーボンナノファイバー製造の高効率化山下　大輔：永晶テンプレート法を利用したシリカナノ材料の創製と分離デバイスへの応用○時士論文西原 洋知：水晶テンプレート法を用いた多孔質材料のナノ構造とモルフォロジーの同時制御に関する研究大阪教育大学理科教育講座物理化学研究室(石川達雄、神鳥和彦) (E-mail : kandori@cc.osaka-kyoiku.ac.jp、http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~kandori/hp.html) ○辛楽論文上田正人：人工亜鉛合金さびの組成と形態歌将史：加熱加水分解反応によるヘマタイト粒子生成におよぼすアミノ酸の影響賞木　伸一：合成カルシウムヒドロキシアバタイト粒子へのタンバク質吸落におよぼす温度の影響藤井　絵準：オキシ水酸化鉄のマグネタイトへの転移に及ばす金属イオンの影響前田　敦子：鉄鋼さびの構造に及ぼす合金元茶の影響山口史裸：サイモンコライトの生成に及ぼす金属イオンの効果大阪府立大学大学院工学研究科物質・化学系専攻化学工学分野分離工学グループ(吉田弘之、中村秀美) (E-mail :  yoshida@chemeng.osakafu-u.ac.jp) ○辛ž論文釜江雄太郎：OH型強塩蒸性除イオン交換樹脂DAIAION SA10Aによるリン酸及び有機酸の分離・回収・資源化純二：過熱水蒸気による木材の炭化と塩蒸性ガス吸着剤製造への応用馬田小酒　一晃：超多孔性PEIキトサン樹脂を用いた有機酸の吸着平衡及び分離に関する検討田村和哉：過熱水蒸気炭化による廃木材からの二酸化炭茶吸着剤の作製とその吸着特性○修士論文西口 恭子：Improvement of Methane Fermentation Using Immobilized Methanogens on Support Materials若問　理佐：キトサン繊維による希少有価金属の吸着分離 －平衡特性－関西大学工学部化学工学科反応システム工学研究室(室山勝彦、林順一) (E-mail : muroyama@kansai-u.ac.jp、hayashi7@kansai-u.ac.jp、http://www.cheng.kansai-u.ac.jp/CRElab/) ○卒業論文亀野　雄一：RFカーポンエアロゲルの表面修飾坂口　葉子：3,5ジメチルフェノール樹脂を原料とした多孔質炭茶の製造松原　洋平：表面特性、脱色能に及ぼす活性炭製造条件の影響保田真由子：バイオマス炭化物の調湿能新後　清美：バイオマス炭化物のガス化に及ぼす厌分の影響伊藤　雄也、大西 厚史：高温高圧水によるバイオマスの加水分解処理小笠原義明、梶本英樹：湿潤性バイオマス廃棄物のメタン酸酵伊藤　道生、吉水　智規：乳酸酸によるおからの資源化三宅　康隆：水溶液中の乳酸の溶媒抽出特性天牛　英清：U-チュープオゾン酸化反応器の流動および気液間物質移動特性戸田　和志：気-スラリー-固体流動層における物質移動特性伊東　和也：オゾンによる農薬の分解除去藤原　直人：活性炭共存下でのオゾンによる水中の農薬の分解除去中野くるみ：下水処理プロセスのライフサイクルインベントリー解析○修士論文大城　昌晃：厌分処理を施したバイオマスのガス化挙動の検討法吕勲：超臨界水および亜臨界水を用いたバイオマスの資源化渋谷栄治：U-チュープオゾン酸化反応器の性能解析および装置設計徳島大学薬学部薬学科  製剤学研究室(嶋林三郎、日野知証) (E-mail : saburo@ph.tokushima-u.ac.jp、 http://www.ph.tokushima-u.ac.jp/labo/seizai.htm ) ○辛楽論文児崎　智美：尿酸結品装面に対するコウ茶化合物ローズベンガル及びエリスロシンBの吸溶の機構(界面複合体形成の検討)鍬塚　理沙：活性戻に対するアニオン性色茶メチルオレンジ及びカチオン性色茶メチレンプルーの吸着(吸着サイトのCharacterization)九州大学大学院工学研究院　化学工学部門（荒井康彦、岩井芳夫） (E-mail : arai@chem-eng.kyushu-u.ac.jp、iwai@chem-eng.kyushu-u.ac.jp) ○辛楽論文阿部　信介：Y型ゼオライト吸着剤によるジメチルナワタレン異性休混合物の超臨界相吸着分離
主催：化学工学会分離プロセス部会協  賛：日本吸着学会 他日時：６月30日－７月１日会　場：明治大学駿河台校舎大学会館5 F父母センター　第一会議会（東京・御茶ノ水）一日目（吸着） 6月30日9 ：30-12：00「吸着平衡と速度の基礎」茅原一之（明治大） 13：00-14：30「吸着材の各種評価手法（仮）」仲井和之（日本ベル） 14：30-16：00「吸着材の設計・製造と分離装置への適用」丸茂千郷（富士重工業）二日目（抽出） 7月1日9 ：30-12：00「抽出操作の悲礎-抽出平衡と抽出剤-」吉塚和治（北九州大） 13：00-14：30「抽出操作の悲礎-単抽出から多段抽出-」高橋勝六（相山女学園大） 14：30-16：00「抽出操作の実際-このような場合とうするか-」後藤雅宏（九大）参加費：一誅座受講の場合：一般会其12,000円、非会其17,000円、学生4,000円、両講座受講の場合：一般会其20,000円、非会員30,000円、学生5,000円参加申し込み：所属、氏名、連絡先、電話番号、メールアドレス、会具の有無、受講日を明記の上、FAXかメールにて下記までお申し込み下さい。九州大学工学研究院後藤雅宏、FAX：092-642-3575、メール：mgototcm＠mbox.nc.kyushu-u.ac.jp主題：惑先篇のイオン交換技術主催：日本イオン交換学会協　賛：日本化学会、化学工学会、環境科学会、高分子学会、資源素材学会、ゼオライト研究会、電気化学会、日本海水学会、日本吸落学会、日本原子力学会、日本生物工学会、日本分析化学会、日本顾学会、日本薬学会、無機マテリアル学会日 時：2005年7月26日（水）  10：00～19：00場　所：東京工業大学大岡山キャンバス　百年記念館第１会議室
16：50～17：40      講演- 7 NEC  基礎・環境研究所18：00～19：00参加申込締切：平成17年7月15日(金)参加申込方法：原則として本学会ホームページ（http://www.jaie.gr.jp/）から。(1)氏名、(2)申込者連絡先（住所、所属部課、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス)、(3)会員（協賛学会のかたは所属学会名）、非会員、学生の区別、 (4)懇親会参加の有無、(5)合計参加費　等　必要事項をご記入の上送信下さい。ホームページを利用されない場合はe-mailまたはFAXにて申込下さい。申込先(郵送、e-mailなど)：第18回イオン交換セミナー係、〒194-8543 町田市東玉川学園3-3165昭和薬科大学薬品分析化学研究室、Tel/FAX：042-721-1553、E-mail：zemi 18@jaie.gr.jp参加費(予約)：本会会員・協賛学協会会員5,000円、非会員8,000円、学生1,000円、(予約外は10,000円。ただし学生は予約外も同頼です。）、懇親会費：3,000円参加費支払方法：郵便振替　加入者番号：00120-2-155043、加入者名：イオン交換セミナー 【注】企業の方は参加者の個人名を必ず明記して下さい。 7月15日以降は当日会場にてお支払い下さい。主催：炭茶材料夏季セミナー実行委員会(幹事代表：千葉工業大学半沢洋子)共 催：炭素材料学会   協賛：日本化学会、日本吸着学会、電気化学会日 時：平成17年8月31日(水) ～ 9月2日(金)会 場：海外職楽調練協会 国際能力開発支援センター (OVTA) 〒261-0021　千葉市美浜区ひび野１丁目１番地　TEL：043-276-0211主題：栽先篇エネルギーデバイス開発に必要な炭茶の基礎知識・技術問合せ先：〒275-0023　習志野市芝園２−１−１　千葉工業大学教育センター化学教室　半沢洋子E-mail : yohko.hanzawa@it-chiba.ac.jp    TEL：047-454-9600  Ext. 606       FAX：047-454-9659主催：日本化学会・コロイドおよび界面化学部会日 時：平成17年9月8日(木) －10日(土)会場：字都宮大学工学部発表申込締切：平成17年5月27日(金)講演要旨締切：平成17年７月15日(金)申込み：討論会ホームページから発表申込みをして下さい。URL：http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/colloid主 催：日本落媒抽出学会協　賛：日本吸着学会ほか会期：平成17年11月７日(月)、８日(火)会 場：関西大学100周年記念会館交通：JR大阪駅から阪急北千里線に乗り換え関大前下車、梅田駅方向改札口から徒歩10分講演申込締切： 8月20日(土)講演要旨締切： 9月20日(火)参加登録予約申込締切：10月15日(土)参加費（予約申込み）：会員5,000円、一般6,000円、学生1,000円参加費（当日申込み）：会員6,000円、一般7,000円、学生2,000円懇親会費：予約4,000円（学生は半額）、当日4,000円評細はhttp://www.cheng.kansai-u.ac.jp/Shigen/meeting.htmをご覧ください。問合せ先：関西大学工学部 化学工学科 芝田隼次FAX：06-6369-0972  E-mail：yhideki@kansai-u.ac.jp (事務局：山本秀樹)主 催：日本イオン交換学会協　賛：日本化学会、化学工学会、環境科学会、高分子学会、資源素材学会、セオライト研究会、電気化学会、日本海水学会、日本吸着学会、日本原子力学会、日本生物工学会、日本分析化学会、日本顾学会、日本溶媒抽出学会、分離技術会、無機マテリアル学会日時：2005年11月12(土)～13日(日)、14日見学会場所：熊本大学工学部（無愛キャンバス南地区） 工学部百周年記念館ほか〒860-8555  熊本市思愛2 -39- 1 、TEL：096-342-2111（大学代表）熊本大学工学部へのアクセスなどは以下のホームページを参照して下さい。 http://www.kumamoto-u.ac.jp/campus-map/cmap-lst.htm講演申し込み方法：本会ホームページより：http://www.jaie.gr.jp/ (1)題目、所属、発表者（講演者に〇）、(2)申し込み者氏名、(3)申込者連絡先（所属部課、所在地、電話番号、FAX番サ、電子メールアドレス)、(4)100字程度の講演概要、(5)英文による題目、氏名、所属、(6)発表様式（口頭またはポスター）等を、ホームページ指定の書式に従って送信下さい。（【注】口頭発表申し込み件数が多い場合は、ポスター発表に変更させて頂くことがあります。)講演申込締切：９月９日(金)講演要旨締切：10月７日(金)：書式は本学会ホームページに掲載http://www.jaie.gr.jp/。 e-mail推奨、郵送も可。講演時間：口頭（12分、賀疑３分）、ボスター（90分を予定）口頭発表様式：OHPまたはPower Point（Windowsに限る）。参加登録方法：本学会ホームページより：http://www.jaie.gr.jp/参加登録締切：10月21日(金)参加費（予約）：一般（6,000円）、学生（1,000円） (予約外は1,000円増、非会員は予約外扱い)参加費支払方法：郵便振替、加入者番号00130-0-119845、加入者名：イオン交換研究発表会係【注1 】企業の方は参加者の個人名を必ず明記して下さい。 【注2 】10月21日(金)以降は、会場にてお支払い下さい。懇親会：場所未定、申し込み方法は参加登録と同時に本学会ホームページより。懇親会費：予約5,000円、当日6,000円懇親会予約申込締切：10月21日(金)問合先： (1) 運営関係：〒860-8555 熊本市黒髪2-39-1、熊本大学工学部物質生命化学科、城昭典(美行委員長)、電話： 096-342-3871または3873、FAX：096-342-3679または3871、e-mail：nenkai＠jaie.gr.jp（期間中） (2)　要旨、ホームページ関係：〒194-8543　東京都町田市東玉川学園３−3165　昭和薬科大学薬品分析化学教室（本会事務局） E-mail · office.jaie@jaie.gr.jp、TEL：042-721-1553その他：見学会等を企画しています。詳細は後日本会ホームページにてお知らせします。
正会員として入会を希望される場合：上記の申込書に必要事項を記入の上、事務局あて郵便あるいはFAXにてお送りください。なお、申込書の内容を電子メールで送信いただいても結構です。正会員年会費：5,000円変更の場合：必ず会具番号と氏名を明記の上、該当する項目のみを記入いただき、事務局あて郵便あるいはFAXにてお送りください。なお、必要事項を電子メールで事務局までお知らせいただいても結構です。平成17年度より会員資格として「学生会員」を新設しました。入会手続は日本吸着学会ホームページを参照ください。委員長 追田 章義(東京大学)飯山拓（信州大学）校中原中村敬次（来田工業株式会社）章寛（日本酸茶株式会社）品(岐阜大学)神点和彦（大阪教育大学）田門肇（京都大学）湯茂(五十音順) Adsorption News Vol. 19 No. 2 （2005）通巻No. 73   2005年6月17日発行事務局　〒263-8522　千葉市稲毛区弥生町１−33　千葉大学理学部化学科　分子化学研究室内Tel： (043)290-2784  Fax： (043)290-2788  E-mail： jsad@pchem2.s.chiba-u.ac.jp堂月和時(東京大学)環Tel： (043)251-4327  Fax： (043)251-1231  E-mail：mochi＠iis.u-tokyo.ac.jpホームページ http://envchem.iis.u-tokyo.ac.jp/jsad/ 〒108-0073東京都港区三田5 -14- 3 昭和情報プロセス株式会社Eh良Tel： (03)3452-8451　Fax： (03)3452-3294 General Secretary THE JAPAN SOCIETY ON ADSORPTION (JSAd) Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Chiba University 1-33 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba 263-8522 JAPAN Tel : +81-43-290-2784  Fax : +81-43-290-2788  E-mail : jsad@pchem2.s.chiba-u.ac.jp Editorial Chairman Professor Akiyoshi SAKODA Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Meguro-ku, Tokyo 153-8505, JAPAN Tel : +81-3-5452-6350  Fax : +81-3-5452-6351  E-mail : sakoda@iis.u-tokyo.ac.jp Kazuhiro MOCHIDZUKI, University of Tokyo Editor Tel : +81-43-251-4327  Fax : +81-43-251-1231  E-mail : mochi@iis.u-tokyo.ac.jp WWW of JSAd : http://envchem.iis.u-tokyo.ac.jp/jsad/